140 E- H. Kraus und L. J. Youngs, Ueber die Aenderungen 



Um die Wärmeleitung zu vermindern, wurde die mit einem 

 MetaUrahmen versehene Platte auf einem Stück Gips befestigt, 

 welches als Nichtleiter zwischen der Gipsplatte und dem Platten- 

 halter dienen sollte. Bei diesem Versuche wurde aber das äußere 

 Luftbad aus Asbestpappe benutzt, und die Erhitzung sehr langsam 

 vorgenommen mit folgenden Resultaten in bezug auf das Auf- 

 treten der Einachsigkeit: 



Beim Erwärmen Beim Abkühlen 



97.2° 99° 

 97,2 97,4 



97,1 97.5 



Mittel . . . 97.5° C. 



Um nun auszubilden, ob die Einachsigkeit mit dieser Mon- 

 tierung in der Luft nicht etwa bei 90° C eintreten würde, wie es 

 der Fall unter Benutzung des Ölbades ist, wurde eine Temperatur 

 von 90 — 91° während 12 Minuten erhalten. Bei dieser Temperatur 

 war aber ein scheinbarer Winkel von ca. 22° zu beobachten. 



c) Messung des scheinbaren Achsenwinkels 2E a bei ver- 

 schiedenen Temperaturen. 



Nach den obigen vorläufigen Versuchen wurden zwei Platten 

 (II und III) auf Holz in der in Fig. 5 angegebenen Weise montiert 



Aund in dem Plattenhalter befestigt. Platte II 

 wurde so orientiert, daß die Achsenebene hori- 

 zontal war, und ist für Beobachtungen bis zur 

 Einachsigkeit benutzt worden. Platte III war, 

 nach einer Drehung um 90°. in gleicher Weise 

 montiert und wurde für Beobachtungen oberhalb 

 des Kreuzungspunkts angewandt. In diesem 



H|j| Falle stand die Ebene der optischen Achsen 



I H0LZ bei Temperaturen unterhalb des Kreuzungs- 

 punktes vertikal, 

 Das Instrument war, wie oben unter All- 

 gemeine Bemerkungen, p. 137, beschrieben, mit 

 Fig. 5. Asbestpappe eingeschlossen, und die Temperatur 



ist sehr allmählich gesteigert worden. Wie die 

 folgende Tabelle angibt , konnten Beobachtungen bis zur voll- 

 kommenen Undurchsichtigkeit der Gipsplatte bei 128° C gemacht 

 werden. 



